サビ・アク

汁処

理 施工手順■施工方法

1

サビ汚れ施工前施工前の状態

4

確認

乾かして確認しましょう。
サビが消えるまで吹付け→乾燥→吹付けを繰り返します。
時々＃600ペーパーで軽くこすり、なじませます。

7

施工完了

サビ汚れが消え、自然な仕上がりになれば完了です。

2

調色

Ｃリペカラーを躯体に合った色に調色し、目立たない部分を使って確認しましょう。
＊Cリペカラー同士やトーンカラーを使って調整します。

5

吹付け処理

サビが完全に消えました。

3

吹付け

サビ汚れ部分に薄く吹付けましょう。一度に濃く吹かないように注意が必要です。

6

模様付け

トーンカラーで模様を付けて自然な風合いを復元しましょう。

準備する物 小バケツ 刷毛
 耐水ペーパー＃600
 ウエス
 ワグナー コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット ガストーチ

準備する材料 Cリペカラー トーンカラー水■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

ピ ン ホ ー ル 個 別 処 理 施工手順
■施工方法

1

ピンホール施工前

リペレジをボウルでやや硬めに練り上げます。

4

表面処理

完全に乾燥後、ペーパーで軽く擦り周囲と合わせます。

2

補修材充填

ピンホールにリペレジを塗り込み、盛り付けたまま乾燥させます。

5
完成です。

完成

3

スクレーパー処理

リペレジが半乾きになるのを確認し、スクレーパーで余分な材料を削り落とします。

準備する物
 練り用金コテ
 ボウル
 スクレーパー 耐水ペーパー＃600
 小バケツ 刷毛
 ガストーチ

準備する材料 リペレジ水■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

ピンホール・密集してる箇所の処理 施工手順
■施工方法

1

ピンホール施工前

補修箇所をセメント用プライマー、又は水を塗布し、リペレジを柔らかく練り上げます。

4

表面処理

#600ペーパーを使い削り跡等の余分な材料を擦り落とします。

7

模様付け（完成）

必要に応じて模様をつけて完了です。

2

補修材充填

リペレジを塗り用金コテで一気に塗り込みます。この際、一度では気泡の奥まで材料が入りにくいので、上下左右とコテで詰め込むように塗りましょう。

5

完成

周囲と違和感がなくなれば完了です。
*色合わせが必要な時は⑥へ下地の状況によりＣリペライニングを塗ります。

3

平坦処理

リペレジが乾ききる前にスクレーパーで余分な材料を削りコンクリート面を露出させます。
*グラインダーを使うときは完全硬化させてから削ります。

6

吹付け処理

周囲の色と合わせたＣリペカラーを吹付けていきます。
少しずつ乾かしながら吹き重ねていきましょう。

準備する物
 練り用金コテ
 塗り用金コテ
 ボウル
 スクレーパー 耐水ペーパー＃600
 ワイヤーブラシ

 小バケツ 刷毛
 ウエス
 ガストーチ ブロワー グラインダー 平面研磨砥石＃36・＃80

状況により ワグナー コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット

準備する材料 リペレジ セメント用プライマー（ロイヤルW２１を水で２０倍程度に希釈したもの等）
水
状況により Ｃリペライニング
 Ｃリペカラー トーンカラー■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

ク ラ ッ ク

擦 り 込 み 処 理 施工手順
（箒目の場合）

■施工方法

1

施工前

施工前の状態

4

補修材状態

リペレジを固めに練る。
（パサパサ状になるように）*柔らかい状態だとシミのようになるので注意しましょう。

削り

リペレジを埋め終えたら、ワイヤーブラシ（ステンレス）等で余分なリペレジを取り除きます。

7

2

仕上げ(2)

リペレジを粉末状態でクラックに沿って振りかけていきます。

5

乾燥リペレジを乾かします。

8

仕上げ(3)

左官ブラシを使って振りかけたリペレジを補修箇所に馴染ませるように擦り込んでいき、クラックが消えれば完了です。
*消えない場合は、7から繰り返します。

3

擦り込み処理リペレジを適量指先に取り、クラック部分に擦り込んでいく。
*必ず素手で擦り込みましょう。
*クラックに対して垂直に塗り込むと上手く埋まります。

6

仕上げ(1)

左官ブラシを使って削りカスを補修箇所に馴染ませるように掃いていきます。
*クラックが消えれば完了です。
*消えていない場合は7へ。

9
施工後の状態

完了

準備する物
 練り用金コテ
 ボウル
 ウエス
 ガストーチ ワイヤーブラシ（真鍮） 左官ブラシ

準備する材料 リペレジ水■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 段差の無いクラックへの擦り込みのみの処理になりますので段差がある場合や止水する場合は、予め止水処理を行うか別項目にあるＶカット処理を参考にしてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

Vカット処理 施工手順■施工方法

1

クラック施工前

施工前の状態4

表面処理

２時間程経ち完全に硬化したのを確認します。
硬化したら#36の砥石で周囲とフラットになるように研磨します。

7

ライニング材処理

セメント用プライマーを塗りその上からＣリペライニングを塗ります。
完全に乾燥させた後周囲との境界線をスクレーパー、#600ペーパーでなじませましょう。

2 グラインダーでVカット

3

ひび割れに沿ってVカットしていきます。

ワイヤブラシ、ブロワ等で完全に埃を取り除き樹脂プライマーを塗布する。樹脂モルタ
ルを空気が入らないように周りより1mm程高く充填します。

5

補修材処理

清掃後、セメント用プライマーを塗布しリペレジを塗ります。
細かな凹みを埋めるイメージです。

8

吹き付け処理

最初はＣリペカラーを少し吹付け、色を確認し乾燥させながら少しずつ吹き足していきます。周囲との違和感なく下地が消えるとO.Kです。

6

樹脂系補修材処理

スクレーパー処理

リペレジが半乾きになると、スクレーパーで余分な材料を削り落とします。
削り残し等が無いようにペーパーで擦りましょう。

9

模様付け

始めに＃600ペーパーで表面をなじませます。
シミや模様をつけて周囲との違和感がなくなれば完成です。

準備する物
 練り用金コテ
 塗り用金コテ
 ボウル
 スクレーパー 耐水ペーパー＃600
 ワイヤーブラシ 小バケツ
 刷毛
 ウエス
 ワグナー コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット ガストーチ ブロワー グラインダー 砥石＃16・＃80
 Ｖカットダイヤ

準備する材料 リペレジ Ｃリペライニング
 Ｃリペカラー トーンカラー セメント用プライマー（ロイヤルW21を水で２０倍程度希釈したもの等）
 樹脂系補修材（アルプロンHMなど）
 樹脂用プライマー（アルプロンW-301など）■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

欠け

■施工方法

1

欠け施工前

施工前の状態

4

盛り付けた状態

削って整える材料なので、仕上がり面より少し盛り上げて塗り、硬化するのを待ちます。
*夏場で2～3分程で硬くなり始めます。

7

吹付け処理

始めに少しだけＣリペカラーを吹付けて色を確かめます。
乾かしながら少しずつ吹き足していきましょう。

処理 施工手順

セメント系補修材を使った欠損補修

2

プライマー塗布

ホコリやごみを取り除き、セメント用プライマーを塗ります。

5

成形

コテやスクレーパーを使い少しづつ削っていきます。
＊完全に固まると削りにくいので注意が必要です。

8

完了

周囲と違和感が無く、下地との境目が消えればOKです。
必要に応じて模様を付けましょう。
*写真のケースでは省いています。

3

補修材の充填

少し硬めに練り上げたリペレジをコテで塗っていきましょう。
*指で“ノロ付け”するとさらに接着がよくなります。

6

乾燥と硬化リペレジが十分に乾燥・硬化したことを確認したら、必要に応じＣリペライニングを塗ります。
*写真のケースでは省いています。

準備する物
 練り用金コテ
 塗り用金コテ
 ボウル
 スクレーパー 耐水ペーパー＃600
 ワイヤーブラシ

 小バケツ 刷毛
 ウエス
 ワグナー コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット ガストーチ ブロワー グラインダー 平面研磨砥石＃36・＃80準備する材料
 リペレジ Cリペカラー トーンカラー セメント用プライマー（ロイヤルW21を水で２０倍程度に希釈したもの等）
水
状況により Ｃリペライニング■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

欠け

■施工方法

1

欠け施工前

施工前の状態

4

盛り付けた状態

仕上がり面より少し盛り上げて塗り、硬化するのを待ちます。

7

下地調整

Ｃリペライニングで境目を無くし、質感を整えます。
セメント用プライマーを塗り、補修部分を覆うようにＣリペライニングを塗ります。乾燥後、＃６００ペーパーで余分な材料を落とします。

処

理 施工手順樹脂系補修材を使った欠損補修

2

プライマー塗布

ホコリやごみを取り除き、樹脂用プライマーを塗ります。
*写真はアルプロンW-301を使用。

5

成形＃36の砥石を着けたグライン
ダーで少しづつ削っていきます。
仕上がり面と完全にフラットとなるように削りましょう。

8

吹付け処理

少しずつＣリペカラーを吹付けていきましょう。周囲と違和感が無く、下地との境目が消えればOKです。

3

補修材の充填

少し硬めに練り上げた樹脂材料を塗り用金コテで塗っていきましょう。
*指で“ノロ付け”するとさらに接着がよくなります。
*写真はアルプロンＨＭを使用。

6

下塗りと削り清掃後、セメント用プライマーを塗り、リペレジを薄く塗りましょう。リペレジが乾ききる前にスクレーパーを使って余分な材料を削り落とします。
この工程で大まかな凹みや傷が消せます。

9

模様付け

乾かしながら少しずつ模様を付けていきましょう。
時々＃600ペーパーでこすりながら作業を進めます。
自然な仕上がりになれば完了です。

準備する物
 練り用金コテ
 塗り用金コテ
 ボウル
 スクレーパー 耐水ペーパー＃600
 ワイヤーブラシ

 小バケツ 刷毛
 ウエス
 ワグナー コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット ガストーチ ブロワー グラインダー 平面研磨砥石＃16・＃80

準備する材料 リペレジ
 Ｃリペライニング
 Ｃリペカラー トーンカラー セメント用プライマー（ロイヤルW２１を水で20倍程度に希釈したもの）
 樹脂系補修材料（アルプロンHM等）
 樹脂用プライマー（アルプロンW-301等）■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

断 面 修 復 後 の 表 面 処 理 施工手順
■施工方法

1

施工前

施工前の状態

4

補修材研磨

リペレジが半乾きになったらコテ・スクレーパーで削り落としましょう。
*写真は＃８０の砥石を着けたグラインダーを使用。

7

ペーパーがけ完全に乾いた後、周囲との境目やコテ跡・バリをスクレーパーやペーパーで取り除き、細かな段差をなくします。

2

不陸研磨

ダイヤカップ又は平面研磨砥
石にて仕上がり表面レベルまで平坦に研磨します。
*仕上がり面より凸が無くなったのを確認しましょう。

5

プライマー塗布

完全に乾いた後、セメント用プライマーを塗布します。
＊垂れない程度に薄く塗りましょう。

8

吹付け処理

Ｃリペカラーを少しだけ吹付けて色を確かめ、乾かしながら少しずつ吹き足していきます。周囲と違和感がなくなり、下地が消えるとＯＫです。

3

補修材処理

リペレジで全体を覆うように塗ります。凹んだ部分や細かい隙間を埋めるイメージです。
*少し盛り付けるようにしましょう6

ライニング材処理

Ｃリペライニングを下地が透けるくらい薄く塗ります。下
地が乾いてきて塗りにくい時は再びプライマーを塗りましょう。

9

模様付け

シミや、模様を付けて周囲との違和感をなくします。
シミや模様をつけて周囲との違和感がなくなれば完成です。

準備する物
 練り用金コテ
 塗り用金コテ
 ボウル
 スクレーパー 耐水ペーパー＃600
 ワイヤーブラシ

 小バケツ 刷毛
 ウエス
 ワグナー コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット ガストーチ ブロワー グラインダー 平面研磨砥石＃36・＃80
 ダイヤカップ

準備する材料 リペレジ リペライニング Cリペカラー トーンカラー水 セメント用プライマー（ロイヤルW21を水で２０倍程度に希釈したもの等）■施工の注意点• リペレジシリーズはプレミックスタイプの補修材です。水だけで練って下さい。強度を増すために接着剤等を混入した場合、硬化時間・色が設定と異なる場合がありますのでご注意下さい。
• 水で練り混ぜた物は残さず全部使用して下さい。硬化が始まってからの再加水・練り返しはしないで下さい。クラック・接着不良の原因となります。
• セメント系ですので、風化･吸湿性があります。保存には充分注意しなるべく早めにご使用下さい。
（５kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。さらに、輪ゴムが袋に入っていますので、使い残した物の封にご利用下さい。）• 補修の際は下地の余分な凹凸は予めハンマー･チス･スクレーパー等で取り除き、掃除をして下さい。離型剤が表面に残っている場合は特に剥がれ易くなります。ブラシ等で補修面を擦り、水湿すると効果的です。
• スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください。
• Cリペライニング、Cリペカラー等に記載されている注意書きを必ずお読みください。
• Cリペカラーに混和液を混入後は、24時間以内に使い切ってください。
• 吹付けする際、付着すると困るような箇所には予め養生してください。
万が一付着したら水で濡らしたウエスで拭き取ってください。
• Cリペカラーは使用する際、しっかりと混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• Cリペカラーは少しずつ薄く吹き重ねるように吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥…』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは規則的に叩くと違和感がでてしまうので周囲の模様を参考に自然な風合いに一定になるよう軽く叩いてください。

http://con-rep.com/

株式会社 和田商事〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５番１
Tel：0797-20-4367
Fax：0797-20-4908

URL : http:/wada-shoji.com
E-mail:info@wada -shoji.com

ジャ

ン

カ処

理

施工手順

■施工方法

1

施工前

2

下地塗り

施工前
深さ0～20mm以下の軽微なジャンカ

セメント用プライマーで水湿し、リペレジを塗り込む。削って面を出すためにプラス目に塗っておく。

45

綺麗に平面が出た状態。

完全に乾燥させた後、セメント用プライマーを全体に薄く付け、Ｃリペライニングをコテで薄くしごきます。
※再白華防止と境界線のボカシ、色の乗りが良くなります。

7 ベース色合わせ

8

Ｃリペカラーを少しずつ吹き重ね、下地の境界線をぼかすと同時に全体の色を整えます。
※Ｃリペカラーの色調整はトーンカラーや他のＣリペカラーと混ぜ、周囲の明るい色に合わせるとよいでしょう。

水で薄めたトーンカラーを数種類用意し、模様付けパットで少しずつ模様を付けていきます。
薄い色から順に付けていくと合わせやすいです。

素地調整

模様付け3削り硬化が始まるとスクレーパーで余分な材料を削り取る。
広い面積の場合は材料を完全に硬化させ平面研磨砥石＃80を使った方が綺麗な面が出せます。

6

こすり

乾いたら＃600ペーパーで全体をこすり、境界線をなるべく消します。

9

施工完了

＃600ペーパーで軽くこすったり、なじませながら周囲と違和感がなくなれば完了です。

準備する物 小バケツ 練り用金コテ
 ライニング材用金コテ
 ボール スクレーパー 耐水ペーパー＃600

 刷毛
 ウエス
 コンプレッサー エアホース エアガン 模様付けパット

準備する材料 リペレジ セメント用プライマー（ロイヤルＷ２１を水で２０倍程度希釈したもの等）
 Ｃリペライニング
水 Ｃリペカラー トーンカラー■施工の注意点••••

補修箇所の余分な部分は予めハンマー、チス等で取り除いてください。
スクレーパーや金コテで手を切る恐れがありますので扱いにご注意ください 。
プライマー、吹付け材等に記載されている 注意書き を必ずお読みください 。
吹付ける際、予め周囲の付着したくない箇所は養生してください。
もし付着してしまった場合、水で濡らしたウエスで吹き取ってください。
• 吹付け材は使用する際、よく混ぜてご使用ください。
混ざりきっていないとムラができる場合がございます。
• 吹付け材は薄く吹き 重ねるように 吹付けてください。
一度に厚く吹きますと水滴が垂れてしまい仕上がりが悪くなってしまいます。
『吹付け→乾燥→吹付け→乾燥』と下地が見えなくなるまで繰り返してください。
• 模様付けは一定に叩くと違和感がでてしまうので一定にならないよう軽く叩いてください。

株式会社 和田商事

http://con-rep.com/〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中６丁目５－１
Tel 0797-20-4367

Fax 0797-20-490/-8

http://wada-shoji.com